하 기 실시 예 및 비 교예 에서 제조 한 각 액정 배향 제 ( 전체 고형분 농도 를 4 . 5 내지 6 . 5 중량 ％ 로 제조 한 것 ) 를 액정 배향 막 인쇄기 ( 닛본 샤신 인 사쯔 ( 주 ) 제조 ) 를 사용 하 여 , 막 두께 200 ㎚, 폭 20 ㎛ 의 ITO 막 이 100 ㎛ 간격 으로 스트라이프 상 으로 형성 되 어 있 는 투명 전극 부착 유리 기판 의 투명 전 극면 에 도포 하 고 , 핫 플레이트 위 에서 80 ℃ 에서 1 분 의 예비 건조 를 행하 고 , 이어서 핫 플레이트 위 에서 200 ℃ 에서 10 분 간 소성 시켜 막 두께 약 60 ㎚ 의 액정 배향 막 을 형성 하 였 다 . 이 액정 배향 막 의 주변 부 , 중앙부 를 배율 20 배 의 현미경 으로 관찰 하 여 , " 도포 불 균일 이 없 는 경우 를 "" 양호 """," 도포 불 균일 이 있 는 경우 를 "" 불량 "" 으로 판정 하 였 다 . 각 액정 배향 제 에 대하 여 인쇄 성 을 평가 한 결과 를 하 기 표 2 에 통합 하 였 다 . "